240 
Rechnet man alles Eisen als Doppelschwefeleisen 
(Eisenkies) um, so bleibt genau die Verbindung (NiCo) 4 S 3 . 
Zur Annahme einer solchen niedrigen Schwelelungsstufe 
fehlt aber vorläufig jede Berechtigung, man muss deshalb 
einen kleinen Theil des Eisenbisulfid in das Nickel-Kobalt¬ 
sulfid aufnehmen, um für dieses eine höhere Schwefelungs¬ 
stufe zu gewinnen. 
Von solchen zwischen Einfach- und Doppelschwetel- 
verbindungen liegenden Sulfiden der Metalle der Eisen- 
Nickel-Kobaltgruppe sind als regulär krystallisirt bisher 
nur bekannt: 
1. Eisennickelkies RS, 
2. Polydymit R 4 S 5 , w\ 
3. Kobaltnickelkies R 3 S 4 (angeblich). 
Von diesen sind im Siegen’schen nur die beiden letz¬ 
ten bisher bekannt. 
Für diese drei Annahmen berechnet bestände das Erz 
der Grube Heinrichssegen entweder aus: 
88,39% Eisenkies und j 
11,61 „ Eisennickelkies (mit 11,96% Eisen), 
oder aus 
83,83% Eisenkies und 
16,17 „ Polydymit (mit 21,81 % Eisen), 
oder aus 
81,44% Eisenkies und 
18,56 „ Kobaltnickelkies (mit 24,97 % Eisen). 
Daraufhin prüfte ich einige der kleinen in Salzsäure 
rein ausgekochten Krystalle nach ihrem Zerdrücken unter 
dem Mikroskope und beobachtete in der Mehrzahl der Fälle 
auf dem Querbruche deutlich, dass die Krystalle im Innern 
speisgelber Eisenkies sind, umgeben von einer meist sehr 
dünnen Rinde eines Erzes in der hellgrauen Farbe des 
Polydymit und Kobaltnickelkies. 
Obgleich diese beiden Mineralien eine von dem Eisen¬ 
kies abweichende chemische Zusammensetzung und viel¬ 
leicht auch eine verschiedene Krystallform besitzen jene 
holoedrisch, soviel wir bis jetzt wissen, dieser hemiedrisch 
— hat es hiernach doch den Anschein, als ob der Eisen- 
